- 353 — 



x\r. 2. 100,00 graues Roheisen. 

 96,40 Eisen. 

 .'{,30 Kohlenstoff. 



0,20 Kieselsäure mit Eisenoxyd gefärbt. 

 0,00 Schwefel. 

 0,04 Verlust. 



Nr. 3. Weisses Roheisen aus Spatheisensteiiien , zum 

 Adouciren bestimmt , sehr hart , strahliger Ilrucli , so 

 spröde, dass es sich mit dem Hammer auf dem Am- 

 bosse leicht zerkleinern Hess. Dichte, 7,71. 



100,00 Ro h eise n. 100,00 Rohe isen. 

 96,54 Eisen. 96,61 Eisen. 

 3,17 Kohlenstoff. 3,12 Kohlenstoff. 

 0,17 rothgefärbte Kiesel- 0,16 rothgefärbte Kiesel- 

 säure, säure. 

 0,12 Schwefel und Ver- 0,11 Schwefel und Ver- 

 lust, lust. 



Nr. 4. Durch Adouciren des vorhergehenden Roheisens er- 

 zeugtes Produkt, grau, feinkörnig im Bruche, häm- 

 merbar , kalt und vi^arm. Dichte = 7,66. 



100,00 Eisen. 100,00 Eisen. 100,00 Eisen. 



0,37 Kohlenstoffu. 0,17 Kohlenstoff. 0,16 Kohlenstoff. 

 Kieselsäure. 0,18 Kieselsäure. 0,16 Kieselsäure. 



Nr. 5. Durch noch weiter getriebenes Adouciren des Roh- 

 eisens Nr. 3 erhalten, grobkörniger, glänzend krystal- 

 linischer Bruch, so weich und dehnbar wie das beste 

 Schmiedeeisen. Dichte = 7,62. 



100,00 Eisen. 100,00 Eisen. 100,00 Eisen. 



0,05 Kohlenstoff. 0,04 Kohlenstoff. 0,06 Kohlenstoff. 

 0,16 Kieselsäure. 0,17 Kieselsäure. 0,16 Kieselsäure. 



Nr. 6. Müller's Gussstahl. Dichte = 7,48. 

 100,00 Stahl. 100,00 Stahl. 100,00 S t a h I. 



1,00 Kohlenstoffu. 0,90 Kohlenstoff. 0,94 Kohlenstoff. 

 Kieselsäure. 0.06 rothgefärbte 0,08 rothgefärbte 

 Kieselsäure. Kieselsäure. 



Freunde der Naturwissenschaften in Wien II. Nr. 12. 23 



